Повышение долговечности резцов (пуансонов) для изготовления пильчатой ленты чесальных машин

© «Вестник ИГЭУ» Вып. 3 2006 г. УДК 621.357

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РЕЗЦОВ (ПУАНСОНОВ) ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИЛЬЧАТОЙ ЛЕНТЫ ЧЕСАЛЬНЫХ МАШИН

ТРЕТЬЯКОВА Н.В., канд. техн. наук, ПОЛЕТАЕВ В.А., д-р техн. наук

Представлены результаты исследования влияния резцов, обработанных импульсным магнитным полем, на качество изготовления пильчатой ленты чесальных машин.

Ключевые слова: зубопросечной станок, импульсное магнитное поле, износостойкость.

THE INCREASE OF BITS (DIES) DURABILITY, USED FOR HACKLING MACHINE DENTATE BAND PRODUCTION

N.V. TRETJYAKOVA, Ph.D., V.A. POLETAEV, Ph.D.

This paper represents the results of the analysis of processed with impulse magnetic field dies influence upon the quality of hackling machine dentate band production.

Key words: machine tool, impulse magnetic field, wear résistant.

Изготовление цельнометаллической пильчатой ленты (ЦМПЛ), применяемой на чесальных машинах хлопчатобумажного производства, осуществляется на специальных поточных линиях.

Для получения зубьев требуемого профиля в состав линии вводится зубопросечной станок.

При выполнении данной операции должна быть обеспечена величина площадки ахЬ вершины зуба в пределах 0,15±0,01х0,1±0,01. Этот параметр определяет один из основных эксплуатационных показателей пильчатой ленты - проникающую способность зубьев в волокно.

Профиль зуба формируется при помощи резцов (пуансонов), закрепленных на фрезерной головке, и матрицы. В результате интенсивной работы наблюдается износ и затупление режущих кромок инструмента. И через 18 ч работы требуется производить заточку инструмента.

В целях повышения стойкости инструмента предложено обработать его импульсным магнитным полем. Установлены оптимальные режимы упрочнения: напряженность - 800 кА/м; количество импульсов - 3; время между импульсами - 1 с; продолжительность импульса - 0,1 с.

Эксперименты проводились на автоматической линии по изготовлению пильчатой ленты в условиях ЗАО «Ремиз».

На рис. 1 показана фотография резца (вид сверху) до нарезания зубьев профильной ленты типа 38x0,8, а на рис. 2 - фотография того же резца после нарезания зубьев профильной ленты.

Анализ фотографий показал, что после работы в течение заданного промежутка времени на режущей кромке резца наблюдаются заметные следы износа и скола.

На рис. 3 представлена фотография аналогичного резца, обработанного импульсным магнитным полем после нарезания зубьев профильной ленты. На фотографии видно, что следы сколов отсутствуют и износ значительно снижается.

На рис. 4 представлена гистограмма изменения износостойкости необработанного (а) и обработанного импульсным магнитным полем (б) резцов при нарезании зубьев ленты, полученная при производственных испытаниях. Анализ полученных данных показал, что импульсная магнитная обработка повышает износостойкость резцов почти в 2 раза.

Рис. 1. Фотография резца до нарезания зубьев профильной лентой

Рис. 2 Фотография резца после нарезания зубьев профильной ленты

Рис. 3 Фотография резца, обработанного импульсным магнитным полем, после нарезания зубьев профильной ленты

© ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»

© «Вестник ИГЭУ» Вып. 3 2006 г.

18

Рис. 4. Гистограмма изменения износостойкости резца при нарезании зубьев ленты типа 38x0,8: а - необработанного; б - обработанного импульсным магнитным полем

>

Полетаев Владимир Алексеевич,

ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», доктор технических наук, профессор, зав. кафедрой технологии автоматизированного машиностроения, телефон (4932) 26-97-72, e-mail: poletaev@tam.ispu.ru

Третьякова Наталия Викторовна,

ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина», кандидат технических наук, доцент кафедры технологии автоматизированного машиностроения, телефон (4932) 26-97-73, e-mail: admin@tam.ispu.ru

© ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина»